IDl4 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



titre fictif du produit considéré cl que ces propriétés sont toujours très nct- 

 tcmenl améliorées. 



Celte règle se vérifie d'une fa(.on extrêmement frappante avec les alliages 

 cuivre-zinc-nickel, comme le prouve l'exemple suivant : 



Composition de l'alliage : Cu = 5G,7 ; Zn = 39,7 ; Ni = 'i/\. 



Titre fictif calculé (1^^ = — 1,1) : Cu := Go, 4. 



Titre micrographique : Cu = Go. 



Propriétés sur métal laminé et recuit. — Traction : R ^= '["^ja ; I*] ^ 1 1,3 ; 

 A pour 100 = 42,0 ; ii = 5i ,7. 



Choc sur barreaux entaillés : p = 18. 



Dureté de la hillc : A = 97. 



Dans les mêmes conditions, le laiton : Cu = Go5 Zn = 4o ayant pour 

 titre réel le litre fictif de l'alliage considéré aurait donné 



1^:=:35, li^ia, A pour 100 ^3o, i = 3o, p^io, A = 70, 



et l'alliage Cu = 5G,7 ; Zn = 4'^>3 ayant uiémc litre réel que l'alliage con- 

 sidéré aurait donné 



R = 4o, I"; = i2, A pour 100 = 10, 2=i5, p = 4, A = 85. 



Conclusions. — Une addition de nickel à certains alliages cuivre-zinc 

 améliore donc considérablemenl leurs propriétés mécaniques, en leur don- 

 nant un litre fictif nellemenl supérieur à hur lilre réel. 



CHIMIE GÉNÉRALE. — Distillation Jractionnée de lu houille. 

 Note de M. Léo Vigxon, présentée par M. A. Carnot. 



J'ai étudié la distillation de divers échantillons de houilles au point de 

 vue de l'obtention de gaz permanents; les gaz ont été fractionnés à diverses 

 températures de distillation. 



Les distillations ont été faites en employant loo'^' de houille pulvérisée 

 placée dans un tube en fer; ce tube était chaufié dans un four à résistance 

 électrique. La température était prise au centre de la houille par un couple 

 Le Chatelier. 



Les houilles ont été chauffées successivement à 4oo", puis Goo", 850", 

 1000°, 1200°. Chacune de ces températures était maintenue jusqu'à cessa- 



